— 235 — 



morteros de arena silícea, sin que liubiese proceso químico 

 alguno, Y se ve por esto, que el endurecimiento de las arga- 

 niazas vulgares no es debido necesariamente á ^a formación 

 de silicato. También resulta un mortero bien resistente, 

 reemplazada la arena silícea por la de ladrillo machacado; 

 debiéndose esto, en parte, á la superficie aumentada que pre- 

 sentan estos fragmentos irregulares y ásperos. Mayor dureza 

 todavía alcanzan las mezclas, preparadas con los fragmentos 

 molidos de los ladrillos ferruginosos fuertemente calcinados 

 hasta la vitrificación superficial. Pero en este caso ya no se 

 trata de una simple adhesión plano-superficial de las par- 

 tículas calcáreas con los fragmentos triturados del ladrillo, 

 sino, en parte, de una verdadera soldacion qnímica, debida 

 á la existencia de silicatos parcialmente sujetos á descompo- 

 nerse y que durante la solidificación del mortero ceden nna 

 parte de su sílice á la cal, dando lugar á la formación de sili- 

 cato de calcio. El papel del ladrillo triturado en este caso es 

 mas bien comparable á aquel de la puzzolana en las mezclas 

 hidráulicas, y en localidades donde no existen arenas de cali- 

 dad superior, es muy ventajoso el empleo de este material 

 como agregado á las mezclas, triturándose con preferencia 

 aquellos ladrillos inútiles que han sufrido una deformación por 

 una calcinación excesiva y ablandamiento ígneo consecuti\o. 

 Fácilmente se comprende, además, que también la forma 

 y el estado de la división de los granos de arena deben ejercer 

 una influencia no insignificante sobre la mavor ó menor 

 cohesión de los morteros, resultando que los granos de for- 

 ma irregular y esquinosa, que presentan una superficie 

 aumentada, son mucho mas favorables y adecuados, en este 

 sentido, que los granos redondeados y de tamaño uniforme. 

 A mas de esto, conviene un cierto grado de división irregu- 

 lar de la misma arena, para impedir la formación de grandes 

 intersticios. En la práctica se prefiere, generalmente, en la 

 mayoría de los casos, una arena formada por granos esqui^ 

 nosos, de 0.2 á 0,6 mm. de diámetro. 



